- 1»» - 



La quantité de soufre se calcule sur les dimensions de l'objet à 

 obtenir en attribuant au produit la densité 2. 



Bientôt le soufre fond à son tour et on obtient un mélange par- 

 faitement liquide. 



Il faut continuer à chauffer jusqu'à consistance fortement siru- 

 peuse, la paraffine en excès restant toujours liquide. 



On retire alors du feu. Le mélange continue à gagner en visco- 

 sité puis, comme ferait le soufre pur, repasse de lui-même par un 

 état de liquidité parfaite. 



C'est alors qu'on le coule dans un moule approprié. 



Le moment de la coulée n'est pas sans importance. 



Si l'on verse dans le moule le mélange dès sa première liquéfac- 

 tion, avant qu'il ne soit devenu visqueux, on relire un bloc blanc 

 jaunâtre, trop tendre pour donner un beau poli. 



Si après la phase visqueuse, on n'attend pas la liquéfaction 

 complète, le bloc manque d'homogénéité et se trouve plus dur et 

 plus cassant qu'il ne convient. 



Il est également désavantageux de chauffer trop fort. 



Au contraire, les conditions énoncées ci-dessus ont-elles été 

 observées, on retire du moule, après refroidissement, un bloc com- 

 pact qui se tru raille facilement au four et se polit parfaitement. 



Veut-on, par exemple, un cylindre dans lequel puisse se tourner 

 un bouchon d'électroscope, on prendra comme moule, une de ces 

 boîtes en carton, dans lesquelles se conservent les manchons du 

 genre Auer, et que l'on aura plantée dans un tas de sable sec. 



On façonne le lingot sur le tour. Puis, pour y fixer la tige de 

 l'électroscope, on perce au foret un trou un peu moins large que 

 cette tige. Celle-ci chauffée y pénètre facilement et la matière fon- 

 due à son contact la fixe solidement en place par son refroidis- 

 sement. 



Il convient de travailler les blocs dans l'intervalle de quelques 

 jours après la coulée car le produit devient cassant avec le temps, 

 de même d'ailleurs que la diélectrine. 



En la tenant à la main on y reconnaît le craquement caracté- 

 ristique des canons de soufre. 



4° Hurmuzescu appelle sa diélectrine une sorte de combinaison. 

 Nous observerons seulement au sujet de notre produit que sa 

 solidification présente les caractères de la solidification des 



